141 



Strontium, Chlorcalcium oder Chlormagnesium digerirt. Das 

 Wasserbad, in welchem die tief eingelassenen Tiegel fast ganz 

 vollständig von Wasserdämpfen umspült waren , wurde Tag 

 und Nacht ununterbrochen bis zum schwachen Sieden erhitzt, 

 und der Tiegelinhalt, der durch Bedecken vor zu schnellem 

 Eintrocknen geschützt war, im Laufe des Tages mindestens 

 drei bis vier Mal gründlich umgerührt. 



Vielfache Versuche haben gezeigt, dass bei derartigen 

 hydrochemischen Processen nicht nur die Menge der in Lösung 

 zugei'ührten Salze, sondern namentlich auch die Beseitigung 

 der Umsetzungsproducte , die sich gelöst haben, von weittra- 

 gender Bedeutung für den Grad der Veränderung ist. Die 

 ausgeschiedenen Salze umhüllen in ruhig stehenden Flüssig- 

 keiten die festen Rückstände und verhindern somit ein weiteres 

 Angreifen der Lösung oder können bei grösserer Anreicherung 

 sogar auf das schon entstandene Product wieder einwirken und 

 so zu Rückbildungen Veranlassung geben, welche den Verlauf 

 des Processes wesentlich modificiren. Diesen störenden Ein- 

 flüssen wurde durch häufiges Umrühren und dadurch vorzu- 

 beugen gesucht, dass die Lösungen nach 4 bis 6tägigem Dige- 

 riren von dem sich leicht absetzenden Mineralpulver durch 

 Decantation getrennt und durch frische Lösungen ersetzt wurden. 

 Die Dauer dieser Versuche erstreckte sich über einen Zeitraum 

 von 3 Monaten. 



Um den Einfluss hoher Temperatur unter gleichzeitigem 

 Druck auf den Process zu untersuchen, wurde in einer zweiten 

 Versuchsreihe der Kryolith mit denselben Salzen der alka- 

 lischen Erden in Einschmelzröhren auf höhere Temperaturen 

 erhitzt. In der Voraussetzung, durch Anwendung von sehr 

 hohen Hitzegraden einen demgemäss tiefer greifenden Austausch 

 erreichen zu können, wurden anfangs die Röhren bis auf 240 

 erwärmt. Es musste hiervon jedoch Abstand genommen wer- 

 den , da nur wenige Röhren den hohen Druck und der stark 

 das Glas zersetzenden Wirkung des überhitzten Wassers 

 Widerstand leisteten , viele Röhren vielmehr schon nach 1 tägi- 

 ger, die meisten aber nach 3tägiger Behandlung zerplatzten. 

 Aus diesem Grunde wurde auf die niedrigere Temperatur von 

 180 — 190° heruntergegangen, bei welcher immer noch eine 

 beträchtliche Anzahl Röhren , namentlich nach mehrtägiger 

 Erhitzung, sprang. — Beachtenswerth erscheint, dass die sehr 

 concentrirten , bis zur Syrupconsistenz eingedampften und noch 

 mit überflüssigem Salz versetzten Lösungen des Chlorcalciums 

 und Chlormagnesiums viel weniger zersetzend auf das Glas 

 einwirkten, als die in gleicher Wassermenge viel weniger festes 

 Salz enthaltenden gesättigten Baryum- und Strontiumlösungen. 

 Während daher zu den Versuchen mit den erstgenannten 



